972 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Charf;cs 

 de nipUiro 

 IlLirelé pai' AllongemCQt Diirelc Au;;inenlaliun 



iiiiliale. inilliiin'lre carré. pmir 10<>. après élirage. de dureté. 



1 20 8,5 18,8 .'|0 i5 



•2 28 8,8 19,9 36 8 



3 29 9,5 18,3 39 10 



.'|. 38 10,5 18,3 38 . I 



o 5 1 i5 3, T 49 — 2 



6 65 22 2 62 — 3 



7 68 3o 1,2 57 — 1 1 



Une fois les barres rompues, on les polit s'il est nécessaire, et l'on mesure 

 à nouveau leur dureté. Les variations de celle-ci représentent l'écrouissage 

 dû à l'étirage. 



Ce Tableau est fort instructif; il nous montre que des métaux faible- 

 ment écrouis, pour lesquels la dureté révèle cependant des différences 

 notables, ont cependant sensiblement la n>ème cliarge de rupture et le 

 même allongement. Au contraire, ceux-ci varient brusquement à partir 

 d'un certain écrouissage. 



Un autre fait mérite de frapper notre attention : les lames à fort écrouis- 

 sage restent polies après étirage; au contraire, les lames peu écrouies sont 

 gauffrées; dans l'exemple que nous avons relaté plus haut, c'est à la qua- 

 trième lame que se produit ce changement. Enfin, ce Tableau nous montre 

 (jue l'étirage écrouit le métal d'autant plus fortement qu'il est j)lus près du 

 recuit complet; mais à partir d'un certain écrouissage (n" 4 dans l'expé- 

 rience précédente), l'étirage n'augmente plus la dureté, il la diminue; il 

 adoucit le métal fortement écroui; il produit une sorte de recuit. 



Le laiton, l'aluminium m'ont fourni dans les mêmes conditions des 

 résultats analogues. 



CliariiCS |)iirclrs Ait;;;im-nlation 



Duretés. de rupture. Allonsiiiicnl, après étirage. de diirelé. 



1 38 23,5 190 101 <>3 



•2 58 28,3 i53 10.', -'|6 



3 (il 25 101 98 3/1 



V Si 28,1 35 98 17 



5 1)8 33,. '1 20 98 o 



G 1 3G 49 'o III — 25 



